119 



selbeu (larch positiv elektrischc Ausstromun^' ;ius dcr Mctall«pitze 

 eutstehen. 



Herr Prof. A. Wassmuth an der Universitat in Czernowitz 

 ubersendet eine Abliandlung: „lJber die Magnetisirbavkeit des 

 Eisens bei hoheren Temperaturen." 



Es ist, besoiiders seit den Untersuchiingen G. Wiedemann's 

 (G-alv. IL p. 521) constatirt, dass ein Eisenstab bei seiner ersten 

 Erwarmiing in Folge Verminderung seiner Coercitivkraft auch ein 

 lioheres Moment annimmt, wenn auch liber die Grosse dieser Zu- 

 nahme nichts Naheres bekannt wurde. Da nun gleichzeitig bei 

 einer TemperaturscrhiJhung das magnetische Moment eines jeden 

 Molccularniagnctes klcincr wird, so tauclite schon liiugst 

 (1. c. p. (323) die Ansicht auf, dass der Stab bei hoherer Tempera- 

 tur ein klcincrcs Maximum zeigen miisse. Zur Losung dieser 

 Fragen warden nun vier, 222 Mm. lauge Eisenstabe in einer sehr 

 Uingen and engen Spule in der gewohnlichen Weise und bei ver- 

 schiedencn eonstanten Temperaturen (20° und 138°) steigenden 

 magnetisirenden Kraften .v aasgcsetzt und die auf 1 Mgrm entfallen- 

 den magnetischen Moraente /jl als Abscissen, sowie die Quotienten : 



k = '-- d. i. die Magnetisirungsfunctionen als Ordinatcn aufgctra- 



gen. Die so erlialtenen Curven zeigen deutlich, dass der Stab bei 

 grosserer Temperatur fur geringere magnetisirendc KrJifte eine 

 starkere Magnetisirbarkeit besitzt, dass ferner das Maximum die- 

 ser Magnetisirbarkeit (der sogenannte Wendepunkt) bei dem war- 

 meren Stab schon friihcr eintritt und dass schliesslich in der That 

 mit der Erwarmuug eine Abnahme des Maximums des Magnetis- 

 mus (hier von nahe 3"/,,) stattfindet. Die beiden, einem Stabe ent- 

 sprechenden Curven schneiden sich in einem Punkte, dessen Ab- 

 scisse /JL^ bei diesen Versuchen gleich ^/^ m^, ist, wenn m^ das 

 Maximum bei 20° darstellt. Die zu demselben ii gehorigen Werthe 

 dcr Magnetisirungsfunction k^^ und k, sind in guter Ubereinstim- 

 mung mit der Forniel: 



